34 



V. M. GOLDSCHMIDT UND L.THOMASSEN. M.-N. Kl. 



Debye-Scherrer Aufnahmen von geglühtem 

 Cleveit und Bröggerit. 



Eis erschien von Interesse, die Struktur geglühten Cleveits zu unter- 

 suchen. Die Uranatome des ungeglühten Cleveits zeigen dieselbe Anord- 

 nung wie diejenigen des ÜO;;, trotzdem der Cleveit großenteils aus UO3 

 besteht. Man könnte das Mineral gewissermaßen als eine feste Lösung von 

 Sauerstoff in UO2 auffassen, wobei der Sauerstoff jedenfalls größtenteils 

 erst sekundär bei niedriger Temperatur in den Krystall eingetreten ist. Es 

 war nun fraglich, ob eine derartige feste Lösung gegen Temperatursteige- 

 rung beständig sei, oder ob etwa eine Umgruppierung der ganzen Struktur 

 zu UyOs stattfindet. Es wäre auch denkbar, daf3 ein Gemenge von kry- 

 stallinen UO-2 — Resten und amorphem UO3 vorliegt, das sich bei Tempe- 

 ratursteigerung ebenfalls zu U3O,-, umsetzen könnte. Ein etwa 5 mm. großes 

 Bruchstück des Cleveits von Arendal wurde in einem elektrischen Ofen 

 schnell erhitzt, wobei die Temperatur im Laufe von etwa einer halben 

 Stunde auf 800° C stieg. Der Cleveit zersprang in einige wenige Bruch- 

 stücke, die ursprüngliche Krystalloberfläche wurde gelblichbraun, die inneren 

 Partien nahmen einen bläulichschwarzen Farbton an. Die bläulichschwarze 

 Substanz wurde gepulvert und zeigte danach den Farbton 08 p I, unter 

 dem Mikroskop rötlichgelb durchsichtig, scheinbar völlig isotrop. Ein Debye- 

 Scherrer-Diagramm dieser Substanz wurde aufgenommen. 



Spannung 36 — 39 Kilovolt, Stromstärke ca. 15 Milliampere, Aufnahme- 

 zeit 30 Minuten, effektiver Kameradurchmesser 49,9 mm., Stabdurchmesser 

 2,0 mm. Eisenantikathode, Film mit schwarzem Papier bedeckt. 



Der Film zeigte mittelstarke Allgemeinschwärzung und eine Anzahl 

 recht kräftiger Linien. Die Resultate der Ausmessung sind in Tabelle XV 

 zusammengestellt. 



Zum Vergleiche sind die gemessenen Sinuswerte des Präparats B von 

 UsOy aus Tabelle II, S. 16, angeführt, sowie die berechneten Sinuswerte 

 für unveränderten Cleveit. 



Der Vergleich mit U^Oy zeigt, daß dem geglühten Cleveit unzweifel- 

 haft die Struktur des UgOs zukommt ^ während die charakteristischen 

 Linien des UOo entweder fast ganz verschwunden sind, oder doch sehr 

 zurücktreten. Diese Veränderung der Struktur kann nicht von einer Auf- 

 nahme atmosphärischen Sauerstoffs während des Glühens bedingt sein, da 

 die ganz kompakten Krystallbruchstücke nicht in so kurzer Zeit von Sauer- 

 stoff durchdrungen sein können; sondern es handelt sich zweifellos um 

 eine Uingntppicrwig des Stoffbestandes, die durch das Glühen vollzogen ist. 



1 Die Gitterdimensionen sind ein wenig vergröfsert gegenüber dem reinen UsOg. 



